788 



ohne Zweifel ihren Grund in der Krystallisation der innern Theile , und 

 die Legirung zeigt auch wirklich auf dem Bruche ein mehr oder we- 

 niger deutlich krystallinisches Gefüge. Ebenso bewirkte die leicht flüs- 

 sige Verbindung von 2 Theilen Wismutb , 1 Th. Zinn und 1 Th. Blei, 

 nachdem sie an der Oberfläche längst erstarrt und beinahe erkaltet 

 war, plötzlich ein Stern-förmiges Springen des Gläschens. Ein Heraus- 

 sickern der noch flüssigen Theile beim Erstarren konnte ich dabei nicht 

 bemerken. 



Nächst dem Wismuth und seinen Verbindungen ist es das Anti- 

 mon, welchem die Eigenschaft, krystallinische Struktur anzunehmen 

 und sich dabei auszudehnen , in auffallenderem Grade zukommt. Wird 

 metallischer Spiess glänz in einer Röhre aus etwas dünnem Glase 

 über der Weingeist-Lampe geschmolzen , so bemerkt man gewöhnlich 

 nach dem Erstarren des Metalls mehre kleine Risse in der Glas-Röhre. 

 Noch deutlicher aber zeigt sich die Ausdehnung während des Erstarrens 

 und das dadurch bewirkte Zerspringen der Röhre , wenn diese nach der 

 oben angegebenen Weise in ein mit Sand gefülltes Gefäss eingesenkt, 

 der zum Schmelzen des Metalls nöthigen Hitze ausgesetzt, und hierauf 

 einer möglichst langsamen Abkühlung überlassen wurde. Ganz dasselbe 

 Verhalten wie der metallische Spiessglanz zeigt auch der Schwefel- 

 Spiessglanz (Antimon-Sulfuret) und das Spiessglanz-Oxyd. 



Das Zink zeigt zwar nach langsamem Erkalten eine blälterig-kry- 

 stallinische Struktur ; doch ist seine Neigung zum Krystallisiren nicht so 

 ausgesprochen wie bei den beiden vorhergehenden Metallen, und daher 

 die Ausdehnung desselben beim Erstarren weniger auffallend als bei 

 jjnen. Wenn kleinere Mengen Zink (von einem oder einigen Lothen, 

 wie ich sie gewöhnlich zu diesen Versuchen verwendete) in einer Glas- 

 Röhre geschmolzen und ohne besondere Vorsicht an freier Luft erkalten 

 gelassen werden, so zeigt das Metall kein merklich krystallinisches Ge- 

 füge, und es findet auch keine Ausdehnung beim Erstarren statt, indem 

 die Gläschen mit Ausnahme eines einzigen Versuches immer ganz blie- 

 ben. Bei langsamem Erkalten des geschmolzenen Metalles, nach der 

 oben angegebenen Methode, habe ich jedoch zu wiederholten Malen 

 eine deutliche Ausdehnung desselben während des Erstarrens wahrge- 

 nommen, indem sich die Gläschen zersprungen fanden und das Metall 

 zugleich ein blätterig-krystallinisches Gefüge zeigte. Zum Gelingen die- 

 ser Versuche ist es jedoch von Wichtigkeit, dass das Metall möglichst 

 frei von Oxyd sey, indem dieses, wenn es sich nicht gehörig an. der 

 Oberfläche absondert, der Krystallisation hinderlich ist. 



Das Zinn zeigt in Beziehung auf die Ausdehnung beim Erstarren 

 ein ähnliches Verhalten wie das Zink. Bei gewöhnlichem Erkalten an 

 freier Luft findet nämlich keine Ausdehnung statt, indem die Gläschen 

 hiebei niemals sprangen, und sich hie und da Höhlungen zwischen der 

 Oberfläche des Metalls und den Wandungen der Glas-Röhre fanden, 

 welche von einer ungleichförmigen Zusammenziehung der erstarrenden 

 Masse herzurühren schienen. Dagegen ist es mir bei langsamem Er- 



